URN a Bee, we... 14 “ ie TER“ 
Man mischt 132 Th. phosphorsaures Ammoniak mit einem _ 
grossen Ueberschusse Chlormagnium und fügt 60 Th. 
Fluormagnium hinzu, caleinirt, behandelt nach dem Er- 
kalten mit Wasser, worauf sehr schöne Wagneritkrystalle 
zurückbleiben. Die Analyse ergab Fluor, Magnium und 
drittel-phosphorsaure Talkerde. Dichte — 3,1%. Schiefe 
rhomboidale Prismen, mit dem natürlichen Wagnerit iden- 
tisch, sehr hart, ohne Glanz = MgF + 3MgO,PO3. 
b) Chlorwagnerit, aus phosphorsaurem Ammoniak und 
einem Ueberschusse von Chlormagnium durch Erhitzen 
zur Rothgluth erhaiten — MgCl+3MgO,PO5. Durch 
starkes Erhitzen des Gemenges geht Chlormagnium fort 
und es bleibt ein pseudomorphes, undurchsichtiges Phos- 
phat zurück, das mit dem vorigen gleiche Form, aber 
andere Zusammensetzung hat. 
c) Fluor- und Chlorwagnerit mit Kalk und Talkerde. 
Durch Schmelzen von 
Phosphorsaurer Talkerde... 10 Th. 
Kluorcalcium. 27.2... 4.22: 10% 
Chlorcaleium im Ueberschusse. 
Die krystallisirte Masse erscheint nicht homogen. Zu- 
sammensetzung: 
Verhältniss der Aeguiv. 
Chlorcaleium......... 11,6) 
Fluorcaleium......... 6,41. 3,3 
Phosphors. Talkerde... 46,5 
n Kalktı.. 5. 35,7J ra  R 9,8 
| 100,0, 
wonach es scheint, als ob mit einem Gemenge von Apa- 
tit und Kalkmagnesiawagnerit operirt wäre. 
2. Kalkwagnerit. Durch Schmelzen von carbonat- 
freiem phosphorsauren Kalk und Ueberschuss von Chlor- 
calcium in einem Porcellantiegel. Nach dem Auslaugen 
erhält man kleine, sehr regelmässige trübe Krystalle —_ 
CaCl--3Ca0,PO5. Dichte — 3,05. 
3. Manganwagnerit. Aus phosphorsaurem Ammo- 
niak und Chlormangan. Form der Krystalle wegen ihrer 
Verschränkungen nicht bestimmbar —= MnCl-+ 3MnO, PO3, 
4. Eisen- und Manganwagnerit. Ein bestimm- 
ter Theil Chlormangan des vorigen durch Eisenchlorür, 
das phosphorsaure Ammoniak durch glasige Phosphor- 
säure „ersetzt. Zusammensetzung: 
Apatit, Wagnerit u. einige künstliche Metallphosphäte. 125 
ww 
